123 



gewaschen wurde, bis das Waschwasser kein Chlor mehr 

 enthielt. Von dem Rückstande auf dem Filtrum wurde die 

 qualitative Analyse gemacht, wobei Borsäure, Magnesia, 

 Spuren von Natron und nur ganz geringe Mengen von 

 Chlor gefunden wurden, welcher Umstand darauf hindeu- 

 tete, dass wenn überhaupt doch nur äusserst wenig Boracit 

 gebildet sein konnte. Auf dem eigeschlagenen Wege wurde 

 also kein günstiges Resultat erhalten. 



Fernere vergeblich angestellte Versuche übergehend 

 führe ich nur die an, welche zum Ziele geführt haben. 

 200 Grm. eines Gemisches von Chlornatrium und Chlormagne- 

 sium wurden mit 5 Grammen einer borsauren Magnesia, 

 die 87 Procent Magnesia enthielt, und mit 10 Grammen 

 wasserfreier, fein gepulverter Borsäure gemischt und in 

 einem Platintiegel geschmolzen. Die sehr allmählig erkal- 

 tete, gröblich zerriebene Schmelze wurde mit verdünnter 

 kalter Salzsäure behandelt, wobei sich nicht alles auflöste. 

 Es blieben viele kleine, leicht durch glänzende Flächen er- 

 kennbare Krystalle zurück. Unter dem Mikroskop be- 

 trachtet Hessen sich zwei Arten von Krystallen unter- 

 scheiden. Die eine hatte prismatische Form, während die 

 andere dem regulären System angehörte. Namentlich wur- 

 den Octaeder und Tetraeder erkannt. Weitere Versuche 

 ergaben, dass die prismatischen Krystalle sich langsam in 

 kalter concentrirter Salzsäure auflösten, während die regu- 

 lären, wenn auch etwas angegriffen, zurückblieben. Dieser 

 Umstand gab ein Mittel an die Hand, die letzteren von den 

 ersteren zu befreien. Nach mehrtägiger Einwirkung der 

 Salzsäure war die Scheidung vollkommen, wie die mikro- 

 skopische Untersuchung nachwies. 



Die regulären Krystalle wurden hierauf so lange mit 

 destillirtem Wasser ausgesüsst, bis das Filtrat frei von 

 Chlor war. Die zuerst an der Luft, dann bei 100° C. ge- 

 trockneten Krystalle erleiden bei schwachem Glühen keinen 

 Gewichtsverlust. In Masse haben sie das Ansehen eines 

 feinen Pulvers. Sie erscheinen wie feiner Sand. Erhitzt 

 man dieselben auf einer Glasplatte, so nimmt das Pulver 

 ein gröberes Ansehen an. Seine Theilchen hängen sich an 

 einander und an der Glasplatte fest, so dass sie bei ver- 



9* 



